34 



Repar qvartz. 



Eg. vigten 4,25. 



Ensam for blåsror, smälter tåmnieligen lått » 

 går i kula o(?h får en svart fårg. 



Med Soda^ bildar ett mörkt slagg. 



Med Borax, löses till en del med frasning till 

 ett amethystfårgadt glas, som, i men det måttas, 

 blir mörkare? , och sluteligen svart. 



Med phosphorsalt, olöst i ett klart glas, som 

 visar fårg af Jern-oxid. 



5 gr. fint pulveriserad Granat glödgad en 

 half timma i platina-degel, hade ingenting förlo- 

 rat i vigt. 



En förut anställd qualitatlv-undersokning g^f 

 tillkänna stt delta Mineral består utaf Kiseljord , 

 Lerjord, syrsatt Jern och syrsatt Mangan, samt 

 att det ej innehåller Kalkjord, 



fi) 3 gr. finrlfvit och slammadt Stenpulver 

 blandades noga med 12 gr, kolsyradt Kali och 

 brändes 2 timmar i platina-degel. Den svarta mas- 

 san upplöstes i utspädd saltsyra, med utveckling af 

 syrsatt saltsyre-gas, afdunstades till torrhet och åi- 

 gererades med vatten blandadt med litet saltsyra. 

 Lösningen silades och lemnade uti filtrum en por- 

 tion kiseljord, som val utlakad, torkad och glöd'» 

 gad, vågde 1,170 gr. 



b) Lösningen fälldes med Caust. kali som, till- 

 satt i ofverskott, åter upplöste lerjorden. Denna fäll- 

 des med saltsyra som tillslogs tills leran blifvit åter 

 upplöst, hvarefter den utfälldes med koisyrad Am- 

 moniak. Utlakad och glödgad vågde denna lerjord 

 0,444 gr. 



c) Den med Caust. kali erhållna fällningen 

 upplöstes i saltsyra. Lösningen mattades med cau- 



